83 Anwendung antimoniger Säure als iveisse Anstrichfarbe. 



die hohle Achse eingeführt werden. Nach dieser Methode 

 erfolgt die Blei weiss bildung binnen acht Tagen, während 

 die holländische Methode acht Wochen gebraucht, um 

 dasselbe Gewicht Blei in Bleiweiss umzuwandeln. 



Das fertige Bleiweiss wird mit dünner Bleizucker- 

 lösung aus den Cylindern ausgespült und bedarf weder 

 des Mahlens noch weiteren Schläramens. Das genaue 

 Verfahren, das Trocknen des farbigen Bleiweisses in 

 Centrifugal - Apparaten u. s. w. ist in seiner Abhandlung 

 (Monatsschr. des Getühe.-Vereins in Cöln. 1860. S. 193) spe- 

 cieli angegeben. 



Benson und Wollner versetzen Glätte mit 1 Proc. 

 Bleizucker und lassen dies Geraisch in um ihre Achse 

 rotirenden Cylindern von Holz unter Wasserzusatz und 

 gleichzeitiger Einwirkung ausbrennenden Kalkes ent- 

 wickelte Kohlensäure in Bleiweiss verwandeln. 



Dr. Grüneberg dagegen setzt der Glätte noch 

 50 Proc. gekörntes Blei hinzu, wodurch die Deckkraft 

 des fertigen Bleiweisses bedeutend vermehrt werden soll. 

 Ausserdem verlangt Grüneberg völlige Freiheit der 

 Glätte von Kupfer, da Bleiweiss aus kupferoxydhaltiger 

 Glätte bereitet^ Anstriche geben soll, welche sehr bald 

 gelb werden. (Das Gelbwerden der Bleiweissanstriche 

 dürfte auch bei kupferfreiem Vitriol stets statt finden. B.) 

 {Elsner's ehem. -techn. Mittheil, des Jahres 1860 — 61. Berlin 

 1862.) Bkh. 



Anwendung der antimonigen Säure als weisse An- 

 strichfarbe, 



Die Herren Dr. John Stenhouse und George 

 Hallett benutzen zur Darstellung der antimonigen Säure 

 das natürliche Antimonoxyd, welches an verschiedenen 

 Orten von hellgelber bis gelblichrother Farbe vorkommt, ge- 

 wöhnlich mit Grauspiessglanzerz gemengt, durch dessen mehr 

 oder weniger fortgeschrittene Oxydation es der Meinung der 

 Mineralogen nach, entstanden sein soll. Dasselbe enthält 

 oft Eisenoxyd, Kieselerde und zuweilen auch Arsenik 

 und Wasser. Das natürliche Antimonoxyd wird durch 

 Handscheidung imd Schlämmen von seiner Gangart so 

 gut als thunlich befreit und dann durch Mahlen und Sie- 

 ben in ein feines Pulver verwandelt. Dieses wird in 

 Muffeln oder im Flammofen bei niedriger Rothglühhitze 

 vorsichtig geröstet und dabei zeitweise mit einer Hacke 

 umgerührt. Während des Röstprocesses darf die ange- 



